TCVN9615-5:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9615-5:2013 (IEC 60245-5:1994 và sửa đổi 1:2003) về Cáp cách điện bằng cao su - Điện áp danh định đến và bằng 450/750V - Phần 5: Cáp dùng cho thang máy TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9615-5:2013 IEC 60245-5:1994 WITH AMENDMENT 1:2003 CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG CAO SU - ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 450/750 V - PHẦN 5: CÁP DÙNG CHO THANG MÁY Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 5: Lift cables Lời nói đầu TCVN 9615-5:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60245-5:1994 và sửa đổi 1:2003; TCVN 9615-5:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ TCVN 9615 gồm các ph ầ n sau đây: 1) TCVN 9615-1:2013 (IEC 60245-1:2008), Cáp cách điện b ằ ng cao su có điện áp danh đ ịnh đến và bằng 450/750 V - Phần 1: Yêu cầu chung 2) TCVN 9615-2:2013 (IEC 60245-2:1998), Cáp cách điện b ằ ng cao su có điện áp danh định đến v à bằng 450/750 V - Phần 2: Phương pháp thử 3) TCVN 9615-3:2013 (IEC 60245-3:1994, amendment 1:1997, amendment 2:2011), Cáp cách điện bằng cao su có điện áp danh định đến và b ằ ng 450/750 V - Phần 3: Cáp cách điện bằng s ilicon chịu nhiệt 4) TCVN 9615-4:2013 (IEC 60245-4:2011), Cáp cách điện b ằ ng cao su có điện áp danh định đến và b ằ ng 450/750 V - Phần 4: Dây mềm và cáp mềm 5) TCVN 9615-5:2013 (IEC 60245-5:1994, amendment 1:2003), Cáp cách điện b ằ ng cao su có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 5: Cáp dùng cho thang máy 6) TCVN 9615-6:2013 (IEC 60245-6:1994 , amendment 1:1997, amendment 2:2003), Cáp cách điện bằng cao su có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 6: Cáp hàn hồ quang 7) TCVN 9615-7:2013 (IEC 60245-7:1994, amendment 1:1997), Cáp cách điện bằng cao su có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 7: Cáp cách điện b ằ ng cao su etylen vinyl axetat chịu nhiệt 8) TCVN 9615-8:2013 (IEC 60245-8:2012), Cáp cách điện b ằ ng cao su có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 8: Dây mềm dùng cho các ứng dụng đòi hỏi độ mềm dẻo cao Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6, Phần 7 và Phần 8 quy định cho các loại cáp cụ thể cần được áp dụng cùng với Phần 1 và Phần 2. CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG CAO SU - ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 450/750 V - PHẦN 5: CÁP DÙNG CHO THANG MÁY Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 5: Lift cables 1. Yêu cầu chung 1.1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với cáp cách điện bằng cao su dùng cho thang máy có điện áp danh định đến và bằng 300/500 V. Cáp này cần phù hợp với các yêu cầu tương ứ ng được nêu trong IEC 60245-1 và các yêu cầu cụ thể của tiêu chu ẩ n này. 1.2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đ ố i với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 6614-1-2:2008 (IEC 60811-1-2:1985, amendment 1:1989, amendment 2: 2000), Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-2: Phương pháp áp dụng chung - Ph ương pháp lão hóa nhiệt IEC 60228:1978, Conductors o f in sulated cables (Ruột dẫn của cáp c á ch điện) 1 IEC 60245-1:1994, Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements (Cáp cách điện bằng cao su - Điện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 1: Yêu cầu chung) 2 IEC 60245-2:1994, Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 2: Test methods (Cáp cách điện bằng cao su - Đ iện áp danh định đến và bằng 450/750 V - Phần 2: Phương pháp thử ) 3 IEC 60811-1-1:1993, Common test metho d s for insulating and sheathing materials of electr i c cables and optical cables - Part 1-1: Methods for general application - Measurement of thickness and overall dimensions - Tests for determining the mechanical properties (Phương pháp thử nghiệm chung đ ố i với vật liệu cách điện và vật liệu làm v ỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-1: Phương pháp áp dụng chung - Đo chiều dày và kích thước ngoài - Thử nghiệm xác định đặc tính cơ) 4 IEC 60811-2-1:1986, Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables and optical cables - Part 2: Methods speci f ic to elastometric compounds - Section One: Ozone resistance test - Hot set test - Mineral oil immersion test (Phương pháp th ử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 2: Ph ươ ng pháp quy định cho hợp chất đàn hồi - Mục 1: Thử nghiệm tính kháng ôzôn - Thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt - Thử nghiệm ngâm trong dầu kho á ng ) 5 2. Cáp dạng lưới đan, cáp có vỏ bọc bằng cao su dai hoặc cáp có vỏ bọc bằng polycloropren hoặc chất đàn hồi tổng hợp tương đương khác dùng cho thang máy trong sử dụng bình thường 6 2.1. Ký hiệu mã - đối với cáp thang máy dạng lưới đan: 9615 TCVN 70 hoặc 60245 IEC 70; - đối với cáp có vỏ bọc b ằ ng cao su dai dùng cho thang máy: 9615 TCVN 74 hoặc 60245 IEC 74; - đối với cáp có v ỏ bọc bằng polycloropren hoặc chất đàn hồi tổng hợp tương đương khác dùng cho thang máy: 9615 TCVN 75 hoặc 60245 IEC 75. 2.2. Điện áp danh định 300/500 V. 2.3. Kết cấu 2.3.1. Ruột dẫn Số lượng ruột dẫn: 6 , 9 , 12, 18, 24 hoặc 30 7 . Ruột dẫn phải phù hợp với các yêu cầu của IEC 60228 đối với ruột dẫn cấp 5, ngoại trừ các giá trị điện tr ở lớn nhất của ruột dẫn ở 20 ° C phải được tăng lên 5 %. Các sợi dây có thể là đồng không phủ hoặc có phủ thi ế c. 2.3.2. Lớp phân cách Lớp phân cách bằng vật liệu thích hợp có thể được bọc quanh ruột dẫn. 2.3.3. Cách điện Cách điện phải là hợp chất cao su loại IE4 bao quanh ruột dẫn bằng phương pháp đùn. Chiều dày cách điện phải phù hợp với các giá trị quy định cho ở cột 2 của Bảng 1. 2.3.4. Bảo vệ lõi Có thể sử dụng lưới đan b ằ ng vật liệu sợi hoặc lớp bọc bảo vệ tương đương bọc vào từng lõi. 2.3.5. Sợi chính giữa Nếu sợi chính giữa của cáp dùng cho thang máy gồm một thành phần chịu lực thi thành phần này phải có đủ độ bền kéo. 2.3.6 Cụm lõi, sợi chính giữa và chất độn, nếu có Các lõi có thể có chất độn phải được xoắn lại quanh sợi chính giữa. Chất độn, nếu có, phải b ằ ng coton khô hoặc vật liệu sợi thích hợp khác. Sợi chính giữa phải l à dây gai, dây đay hoặc vật liệu tương tự. Sợi chính giữa có thể có thành phần ch ị u lực; nếu sợi chính giữa b ằ ng kim loại th ì nó phải được bọc b ằ ng vật liệu không dẫn điện. Mục đích của lớp bọc này là ngăn ngừa hỏng các lõi do đứt các sợi bện của thành phần chịu lực b ằ ng kim loại. Nhà chế tạo phải quy định cáp có cần thành phần chịu lực hay không. Lõi phải được lắp ráp để tạo thành một lớp đối với cáp có 6, 9 và 12 lõi và một hoặc hai lớp đối với cáp có nhiều hơn 12 lõi, cụm lõi này có mặt cắt ngang tương đối tròn. Các lõi phải được nhận biết theo 4.1 hoặc 4.2 của IEC 60245-1. 2.3.7. Lớp bọc bên ngoài 2.3.7.1. Cáp thang máy dạng lưới đan Lõi có thể được bọc b ằ ng lưới đan bằng vật liệu dệt b ê n trong hoặc dải b ă ng và phải được bọc bằng lưới đan bằng vật liệu dệt ngoài cùng. L ưới đan b ằ ng vật liệu dệt bên trong, nếu có, phải b ằ ng coton hoặc vật liệu tương tự. Sự liên kết theo hình xoắn ốc phải b ằ ng dải băng b ằ ng vật liệu dệt chống thấm hoặc tương tự được quấn có phần gối lên nhau ít nhất là 1 mm. Lưới đan bên ngoài phải bằng vật liệu dệt thích hợp. Đối với cáp dạng lư ớ i đan chịu ẩm và chậm cháy dùng cho thang máy, lưới đan bên ngoài phải được ngâm tẩm hợp chất chịu ẩm và chậm cháy. Nhà chế tạo phải quy định cáp dùng cho thang máy có thuộc loại chậm cháy hay không. 2.3.7.2. Cáp có vỏ bọc bằng cao su dai và cáp có v ỏ bọc bằng polycloropren hoặc chất đàn hồi tổng hợp tương đương khác dùng cho thang máy Lõi đã bố trí phải được bọc bằng cách liên kết theo hình xoắn ốc hoặc lưới đan bên trong và bằng một vỏ bọc. Liên kết hình xoắn ốc phải bằng cotton hoặc vật liệu tương tự. Lưới đan bên trong phải bằng vật liệu dệt hoặc vật liệu tương tự. Vỏ bọc phải là: hợp chất cao su loại SE3 đối với kiểu 9615 TCVN 74 hoặc 60245 IEC 74; hợp chất cao su loại SE4 đối với kiểu 9615 TCVN 75 hoặc 60245 IEC 75. Cáp có vỏ bọc bằng polycloropren hoặc chất đàn hồi tổng hợp tương đương khác phải chậm cháy. Chiều dày vỏ bọc phải phù hợp với giá trị nêu ở cột 3 của Bảng 1. 2.3.8. Đường kính ngoài Không quy định đường k í nh ngoài của các cáp này. 2.4. Thử nghiệm Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của 2.3 bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm cho ở Bảng 2. 2.5. Hướng dẫn sử dụng Nhiệt độ lớn nhất của một dẫn trong sử dụng b ì nh thường: 60 ° C . CHÚ THÍCH: Những hướng dẫn khác còn đang xem xét. Bảng 1 - Kích thước của ki ể u 9615 TCVN 70 hoặc 60245 IEC 70, 9615 TCVN 74 hoặc 60245 IEC 74, 9615 TCVN 75 hoặc 60245 IEC 75 1 2 3 S ố lượng và tiết diện danh nghĩa của ruột dẫn 1) mm 2 Chiều dày cách điện 2) Giá trị quy định mm Chiều dày v ỏ bọc Giá trị quy định mm (6 x 0,75) 0,8 1 , 5 6 x 1 0 , 8 1 , 5 (9 x 0,75) 0,8 2,0 9 x1 0,8 2,0 (12 x 0,75) 0,8 2 , 0 12 x 1 0,8 2,0 (18 x 0,75) 0 , 8 2,0 18 x 1 0,8 2,0 (24 x 0,75) 0,8 2,5 24 x 1 0,8 2,5 (30 x 0,75) 0,8 2,5 30 x 1 0,8 2,5 1 ) Các giá trị trong ngoặc đơn là số lượng ruột d ẫn và tiết diện danh nghĩa không ưu tiên: vấn đề này đang được xem xét. 2 ) Chiều dày cách điện của các lõi 0,75 mm 2 c ó thể được giảm về 0,6 mm nếu các lõi được bọc bằng lưới đan bằng vật liệu dệt hoặc v ỏ bọc bảo vệ tương đương. B ả ng 2 - Các thử nghiệm đối với kiểu 9615 TCVN 70 hoặc 60245 IEC 70, 9615 TCVN 74 hoặc 60245 IEC 74, 9615 TCVN 75 hoặc 60245 IEC 75 1 2 3 4 STT Thử nghiệm Loại thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm được nêu trong Tiêu chuẩn Điều 1 Thử nghiệm điện 1.1 Điện tr ở ruột dẫn T , S IEC 60245-2 2 . 1 1.2 Th ử nghiệm điện áp tr ê n các lõi: 1.2.1 ở 1 500 V (đối với chiều dày cách điện đến v à b ằ ng 0 , 6 mm) T IEC 60245-2 2.3 1.2.2 ở 2 000 V (đố i với chiều dày cách điện lớn hơn 0,6 mm) T IEC 60245-2 2.2 1.3 Thử nghiệm điện áp trên cáp hoàn chỉnh ở 2 000 V T , S IEC 60245-2 2.2 2 Các yêu cầu đề c ậ p đến đặc t í nh kết c ấ u và kích thước IEC 60245-1 và IEC 60245-2 2.1 Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết c ấ u T, S IEC 60245-1 xem xét và thử nghiệm b ằ ng tay 2.2 Đo chiều dày cách điện T , S IEC 60245-2 1.9 2.3 Đo chiều dày vỏ bọc T, S IEC 60245-2 1.10 3 Tính chất cơ học của cách điện 3.1 Thử nghiệm kéo trước lão hóa T IEC 60811-1-1 9.1 3.2 Th ử nghiệm kéo sau lão hóa trong lò không khí T IEC 60245-2 Điều 4 3.3 Thử nghiệm kéo sau lão hóa trong b ì nh không khí c ó áp suất T TCVN 6614-1-2 (IEC 60811-1-2) 8.2 3.4 Thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt T IEC 60811-2-1 Điều 9 3.5 Thử nghiệm t í nh kháng ôzôn T IEC 60811-2-1 Điều 8 4 Đặc tính cơ của vỏ bọc 4.1 Thử nghiệm kéo trước l ã o hóa T IEC 60811-1-1 9.2 4.2 Thử nghiệm kéo sau l ã o hóa trong lò không khí T TCVN 6614-1-2 (IEC 60811-1-2) 8.1.3.1 4.3 Thử nghiệm kéo sau khi ngâm trong dầu 1) T IEC 60811-2-1 Đi ề u 10 4.4 Thử nghiệm kéo dãn trong lò nhiệt T IEC 60811-2-1 Điều 9 5 Độ bền cơ của cáp hoàn ch ỉ nh 5.1 Độ bền kéo của sợi chính giữa có thành ph ầ n chịu lực T IEC 60245-2 3.4 5.2 Thử nghiệm tính mềm dẻo tĩnh T IEC 60245-2 3.2 5.3 Thử nghiệm chậm cháy 2 ) T IEC 60245-2 Đi ề u 5 5.4 Thử nghiệm khả năng chịu mài mòn 3 ) T IEC 60245-2 3.3 5.5 Chiều dày của các vòng treo T đang xem xét 1) Ch ỉ áp dụng cho kiểu 9615 TCVN 75 hoặc 60245 IEC 75. 2) Áp dụng cho kiểu 9615 TCVN 75 hoặc 60245 IEC 75 v à 9615 TCVN 70 hoặc 60245 IEC 70 có v ỏ bọc dạng lưới đan chậm cháy. 3) Ch ỉ á p dụng cho k i ể u 9615 TCVN 70 hoặc 60245 IEC 70. MỤC LỤC Lời nói đầu Lời giới thiệu 1. Yêu cầu chung 1.1. Phạm vi áp dụng 1.2. Tài liệu viện d ẫ n 2 Cáp dạng lưới đan, cáp có vỏ bọc bằng cao su dai hoặc cáp có vỏ bọc bằng polycloropren hoặc chất đàn hồi tổng hợp tương đương khác dùng cho thang máy trong sử dụng b ì nh thường 1 Đã có TCVN 6612:2007 hoàn toàn tương đương với IEC 60228:2004. 2 Đã có TCVN 9615-1:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60245-1:2008. 3 Đã có TCVN 9615-2:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60245-4:1998. 4 Đã có TCVN 6614-1-1: 2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60811-1-1: 2001. 5 Đã có TCVN 6614-2-1:2008 hoàn toàn tương đ ươ ng với IEC 60811-2-1:2001. 6 Yêu cầu kỹ thuật đối với cáp dùng cho thang máy được sử dụng cho thang máy tốc độ cao hoặc trong các tòa nhà cao tầng đang được xem xét. 7 Số lượng đề cập cho ruột dẫn không loại trừ kết cấu của cáp có số lõi khác hoặc nhiều lõi hơn.